13 



ble un volume d'environ 100 centimètres cubes, ont été réunies. J'y ai 

 fait passer un courant d'hydrogène sulfuré aûn de précipiter le cuivre à 

 l'état de sulfure; après un temps convenable, ce sulfure a été séparé 

 par filtration. Je me suis assuré que la liqueur surnageante étendue de 

 son volume d'eau ne laissait plus déposer de sulfure de cuivre. Le pré- 

 cipité recueilli sur un filtre a été un instant lavé à l'eau chargée d'acide 

 sulfhydrique, puis séché. Je l'ai ensuite dissous dans l'acide azotique 

 bouillant, et, pour terminer la dissolution, j'ai été obligé d'ajouter quel- 

 ques gouttes d'acide chlorhydrique. 



J'ai ensuite évaporé pour chasser l'excès d'acide. 



J'ai préféré doser le cuivre à l'état métallique en décomposant le sel 

 par la pile et en faisant déposer le métal sur une lame de platine pesée 

 à l'avance. Mais, pour cela, il fallait chasser entièrement l'acide azo- 

 tique. J'ai donc redissous le sel de cuivre dans un excès d'acide chlo- 

 rhydrique contenant quelques gouttes d'acide sulfurique, et j'ai évaporé 

 àsiccité; j'ai recommencé plusieurs fois l'opération et finalement j'ai 

 repris par l'eau contenant les deux gouttes d'acide chlorhydrique. J'ai 

 obtenu ainsi une dissolution qui a été soumise à l'action du courant. Le 

 cuivre s'est d'abord déposé à l'état cohérent sur la lame de platine, puis 

 sous forme d'épongé qui, au bout de vingt-quatre heures, avait atteint 

 le volume d'une noisette. En enlevant la lame de platine, le cuivre 

 spongieux s'est séparé ; je l'ai recueilli à part sur un filtre taré, et des- 

 séché à 100 degrés, après lavages convenables. J'ai obtenu de ce côté 

 0sr,029 de cuivre. 



D'autre part, le dépôt effectué sur la lame de platine a été lavé et 

 desséché. L'augmentation de poids a été de 0gr,023. 



La liqueur soumise à l'électolyse renfermait encore des traces de 

 cuivre, comme je m'en suis assuré à l'aide des réactifs. Je l'ai de nou- 

 veau soumise à l'action du courant et j'ai obtenu sur une nouvelle lame 

 de platine un dépôt pesant 0s r , 0015. 



En ajoutant ces diverses quantités : 



0g'-,023 

 0sr,0015 



0sr,029 



0..''\0535 



on obtient un total de Gb''",0535 de cuivre métallique, ce qui corres- 

 pond à 0gr,2114 de sulfate de cuivre cristallisé; le tout pour 350 gram- 

 mes de foie. Le poids total de ['organe étant de 1,032 grammes à l'état 

 frais, qui se seraienl réduits à 1,'iTi grammes, on obtient une quantité 

 de cuivre métallique de 0sr,225, correspondant à lgr,375 de sulfate de 

 cuivre cristallisé. 



